(515 ) 



men in werkelijkheid er daar zoo goed als niets van bemerkt, daar- 

 entegen bij de samenstelling van den plagioniet juist die halte 't best 

 te konstateeren valt. De in de vierde kolom vermelde temperaturen 

 dienen wel als die van 't sterk verzakkende eutektikum E geïnterpre- 

 teerd te worden; de zeer sterke onderkoelingen, in verband met de 

 geringe geleidbaarheid voor de warmte, welke aan deze smelten en 

 vaste sulfiden eigen is, zijn daar schuld aan. Het normale punt van 

 't eutektikum ligt bij eene koneentratie van 80 % Sb 2 S s en 495° C. 

 De daling van 't smeltpunt bij toevoeging der andere stof, is 

 vrijwel lineair-veranderlijk met de samenstelling; onder te gronde 

 legging van de kryoskopische konstante van 791° C. '), vindt men, 

 dat de opgeloste stof in 't gesmolten Sb 2 S 3 als enkelvoudige molekulen 

 aanwezig is. Van punten op de P6/$-lijn waren er niet veel met 

 zekerheid bepaalbaar; wat verband houdt met de kleine smelt- 



warmte van 't loodsulfide. 



§ 6. Ten einde omtrent de juistheid der gegeven interpretatie 

 meerdere zekerheid te verkrijgen, hebben wij van eene geheele reeks 

 gestolde smelten slijpsels gemaakt, deze met diverse reagentia 

 behandeld, en ze mikroskopiseh onderzocht. De moeilijkheid is hier 

 vnl. gelegen in het relatief zwakke terugkaatsend vermogen der 

 oppervlakken, alsmede de bezwaren bij 't polijsten ondervonden ; — 

 zoodat wij, zelfs met koolspi tsen licht, geene betere foto's konden 

 verkrijgen dan de hier gegevene. (Zie Plaat I, fig. 1 — 10). 



De vergroot in gen bedragen cirka 25 maal. 



De figuren 1 — 6 zijn door fotografeeren van slijpsels, die met 

 sterk zoutzuur aangeëtst zijn, verkregen. Fig. 1 en 2 vertoonen als 

 primaire afzetting het 1'h S ; tig. 3 is bijna homogeen, en stelt den 

 jamesoniet voor; in fig. 4 vindt men den jamesoniet nevens plagioniet, 

 en evenzoo in fig. 5 : in fig. 6 is bijna alles plagioniet ; in fig. 7 

 vindt men daarnevens reeds een weinig van een ander bestanddeel ; 

 in fig. 8 is nog steeds plagioniet de primaire afscheiding ; in fig. 9 

 is 't, bij deze vergrooting, schijnbaar ,, homogene" eutektikum afgebeeld, 

 en in fig. 10 ziet men de karakteristieke primaire afscheiding van 

 den antimoniet, in stralige aggregaten; de laatste vier slijpsels zijn met 

 ,\V/ 2 ,S'-oplossing geëtst. In hoofdzaak is dit beeld dus in overeen- 

 stemming met de door ons gegevene interpretatie der smeltlijn ; de 

 temperatuur van 523° C. moet eene omzetting representeeren van 

 den a-plagioniet in eenen, niet verder waargenomen /i-vorm, en is 

 er geen aanleiding, om tot de vorming van eene andere verbinding, 

 b.v. van den zinckeniet, te besluiten ; te meer, daar men die 



l ) Zie de vorige verhandeling. 



